36 



konerde zurùck, der noch basisches Salz beigemengt ist 

 und die desshalb ein viel niedrigeres spec. Gw. hat, als 

 ganz reine Zirkonerde: 



Eine Zirkonerde mit dem spec. Gw. von 4,85 wurde 

 erhalten, als man die nach nachstehender Méthode berei- 

 tete salzsaure Zirkonerde durch Ammoniak fàllte, den 

 Niederschlag so lange auswusch, als das Wasclrwasser 

 noch von Silbersalzen gelrùbt wurde und das Hydrat 

 ùber der Lampe glùhte. Der Grund, weshalb das spec. 

 Gw. dieser Zirkonerde noch zu niedrig war, lag darin, 

 dass dièse Zirkonerde in 100 Theilen noch 0,80 Theil 

 Thonerde und 0,20 Theile Eisenoxyd enthielt. Solche 

 fremdartige Beimengungen vermindern das spec. Gw. 

 der Zirkonerde nicht blos im Verhâltnisse ihrer Quantitat, 

 sondern besonders dadurch, dass sie clas vollkommene 

 Schwinden der Zirkonerde beim Glùhen verhindern. 



Wenn man dagegen dieselbe salzs. Zirkonerde, die 

 zu vorstehenden Versuchen verwandt wurde, durch eine 

 abgepasste Menge von oxalsaurem Ammoniak fàllte, den 

 Niederschlag auswusch und glùhte, so erhielt man jetzt 

 ganz reine Zirkonerde, da die Thonerde und das Eisen- 

 oxyd vollstàndig in Lôsung blieben und die dem Nieder- 

 schlage noch beigemengte basisch kleesaure Zirkonerde 

 durch das Glùhen zerstôrt wurde. Solche ganz reine 

 Zirkonerde bildete nach dem Glùhen weisse, durchschei- 

 nende Stùcke von lebhaftem Perlglanze. Ihr spec. Gw. 

 war sehr constant und schwankte nur in sehr engen 

 Grânzen um die Zahl 5,45; denn dasselbe betrug: 



a) 5,47 



b) 5,45 



c) 5,4*3 



Im Mittel 5 ; 45. 



